298 
П. Н. Чирви нскі 
5) 68 (67) діопсида (СаМ^ЗізОе) и 32 (33) оливина 
(Са,М^)28Ю4. 
6) 64 родонита и 36 фаялита. 
1) 74 (75) мелилита (окерманита) и 26 (25) оливина 
(Са,М^)28і04. 
8) 60 окерманита (мелилита) и 40 діопсида. 
9) 65 (61) мелилита и 36 (39) анортита 
10) 72 ортоклаза: 28 кварца. 
Въ скобкахъ показаны величины, полученныя не опытно, а 
вычисленныя по формуламъ ^. Н. Ь. V о д і'а. 
Для всѣхъ этихъ примѣровъ эвтектикъ двойныхъ системъ 
имѣемъ, значитъ, такія приблизительно цифры, характеризующія 
въ вѣсовыхъ частяхъ относительную скорость смѣны жидкаго со- 
стоянія кристаллическимъ и обратно, если одинъ компонентъ въ 
каждой системѣ принять за единпцу сравненія. 
1) Олово— свинецъ: 2,6 : 1 
2) Цинкъ— алюминій: 19,4:1 
3) Свинецъ— сурьма: 7,3 : 1 
4) Кадмій— цинкъ: 4,7 : 1 
5) Діопсидъ — оливинъ: 2 : 1 
6) Родонитъ— фаялитъ: 2:1 
7) Мелилитъ — оливинъ: 3 : 1 
8) Окерманитъ— діопсидъ: 1,5:1 
9) Мелилитъ — анортитъ: 1,5:1 
10) Ортоклазъ— кварцъ: 2,6:1. 
Конечно, эти отношенія можно бы было замѣнить объемными 
или атомными. Этотъ методъ опредѣленія скорости перехода ве- 
щества изъ одной фазы въ другую, хотя, къ сожалѣнію, и отно- 
сится къ спеціальному случаю, но важность его тѣмъ умаляется 
мало: онъ является незамѣнимымъ, во-первыхъ, для изученія этого 
процесса у природныхъ минеральныхъ комбинацій, который не 
удается кристаллизовать опытнымъ путеліъ изъ сухого расплава, 
когда получаются стекла или минералы ненужные намъ (таковы 
комбинаціи кислаго полевого шпата и кварца, роговой обманки— 
- 2 - 
